Ss Gesammtsitzung vom 31. Januar. — Mittheilung vom 10. Januar. 
werth erscheinen, die, wie gesagt, bisher daran gescheitert war, dass kein 
genügend widerstandsfähiges Gefässmaterial verwandt werden konnte. 
Hierzu schien mir der Kohlenstoff geeignet. Schon V. Mryver hatte 
den Plan. Gefässe aus Graphit herstellen zu lassen, hat ihn aber 
wohl aus technischen Gründen wieder fallen gelassen. Graphitgefässe 
lassen sich nur unter Zusatz von Thon herstellen — und Silieate 
müssen absolut vermieden werden. Selbst ein oberflächlicher Über- 
zug der Innenwand der Gefässe mit lockerem aschefreien Graphit würde 
keine genügende Garantie geboten haben: ausserdem müssten die 
Graphitapparate mit einer undurchlässigen Glasur überzogen werden, 
um die Diffusion der Gase auszuschliessen, und «deren Herstellung ist 
noch nieht gelungen. Ich stellte desshalb Versuche an, einen Porcellan- 
apparat, der mit seiner äusseren Glasur eine Diffusion der Gase ver- 
hindert. innen mit Kohle zu überziehen und in einem solehen Gefäss 
die Vergasung der Alkalimetalle vorzunehmen. Durch Überziehen der 
Innenwände mit organischen Substanzen und nachheriges Ausglühen 
konnte keine zusammenhängende festhaftende Schicht erhalten werden. 
Bessere Resultate versprach eine andere Methode. die darin besteht, 
dass kohlenstoffhaltige Gase und Dämpfe durch den rothglühenden 
Apparat geleitet werden. in dem sie sieh unter Absetzen einer Art 
Retortengraphit zersetzen. Aber auch hier empfahl es sich für das 
Niederschlagen der Kohleschicht keine glatte Oberfläche, sondern eine 
rauhe unglasirte Porcellanwand zu wählen. Nachdem diess durch 
Vorversuche festgestellt und der Nachweis geliefert war, dass beim 
Durchleiten von Leuchtgas, das mit Benzoldämpfen impraegnirt ist, 
eine gute Kohlesehieht erhalten wird. ging ich dazu über. Dichte- 
bestimmungsapparate zu kohlen. Zu diesem Zwecke hatte die König- 
liche Poreellanmanufactur Apparate hergestellt. die nur aussen glasirt 
waren. Schwierigkeiten bereitete es nun. das Leuchtgas in den 
glühenden Apparat zu bringen. Da Porcellanröhren bei der nöthigen 
Länge zu zerbrechlich sein würden, Platinröhren unter Bildung von 
Kohlenstoffplatin brüchig geworden wären, so liess ich mir von dem 
Deutsch - Österreichischen Mannesmann - Röhrenwalzwerk Stahlröhren 
von etwa 4 
nımı 
äusserem Durchmesser herstellen, deren Verwendbarkeit 
mir bei dem hohen Schmelzpunkt des Stahls nieht unmöglieh schien, 
trotzdem eine öftere Benutzung nicht angängig gewesen wäre, da der 
Sehmelzpunkt des Stahls durch Aufnahme von Kohlenstoff sinken 
würde. Es zeigte sich aber, dass diese Kohlenstoffaufnahme so schnell 
vor sich geht, dass binnen # Stunde das ganze Rohr, soweit es auf 
Rothgluth erhitzt war. zusammenschmolz. Mit Nickelröhren konnten 
keine Versuche angestellt werden, da diese von den nöthigen Di- 
mensionen zur Zeit nicht herstellbar sind. Eine brauchbare Methode, 
nn u en ng GREEN AU EAU DE 
